LÉON GUILLET — L'ÉTAT ACTUEL DE LA MÉTÂLLOGRAPHIE MICROSCOPIQUE 639 



de trooslo sorbiLe ou de Iroostite. Le chrome joue 

 le rôle intermédiaire entre le nickel ou le manga- 

 nèse et le tungstène ou le molybdène ; il produit 

 bien de la martensite ou de la troostite, mais il 



Fig. 20. — Acier au 

 C = 0.277; Si = .j,12; 



iilinium à perlilc et à graphilc 

 . — Attaque à l'acide jiicririuc. 

 (G =200 d.) 



donne, pour des doses élevées, un carbure double. 

 On noiera, enfin, que le tungstène et le molyb- 

 dène agissent de même façon, mais le dernier de 

 ces deux métaux a une action bien plus violente. 



11. Relations qui existent entre la constitution et 

 les propriétés mécaniques. Importance de F examen 

 micro f/raphi que des aciers spéciaux. — Un rapide 

 examen micrographique permettra de déterminer 



Fig. 21. — Acierau silicium à grai)hitc(C = 0.9H;Si = 5.5i). 

 Recuit à 900° pendant 6 heures. Sans attaque. (G = 200d.) 



auquel des types définis ci-dessus appartient l'acier 

 observé. 



Il nous faut maintenant savoir quelles conclu- 

 sions on peut tirer de la microstruclure obtenue ; 

 pour cela, il nous faut examiner rapidement la 



relation qui existe entre la constitution et les pro- 

 priétés mécaniques. 



a) Acier perliticpie. On ne peut généralement 

 pas se prononcer sur les qualités mécaniques et 

 les applications d'un tel acier, car le microscope ne 

 décèle pas le corps ajouté. Un acier perlitique peut 

 être excellent (nickel, chrome, silicium, etc.) 

 pour de nombreux usages et n'être susceptible, 

 dans d'autres cas, d'aucune application (élain). 

 Avec une grande habitude du microscope, on peut 

 quelquefois, sinon affirmer, du moins prévoir 

 quelques résultats intéressants: 



Un acier au nickel a toujours la perlite très 

 déliée ; un acier au chrome contenant au moins 1 °;'o 

 de chrome a des grains de ferrite très resserrés. 



b) Acier martensitique. On peut affirmer que 

 l'acier est à haute charge de rupture, haute limite 

 élastique, qu'il est très difficile à travailler et géné- 

 ralement fragile. 



Les aciers à troostite ont sensiblement les mêmes 

 propriétés, cependant un peu atténuées. 



c) Acier à fer y. Les aciers polyédriques ont, à 

 l'état recuit ou trempé, une limite élastique basse, 

 des allongements extrêmement élevés, une résis- 

 tance au choc remarquable. 



d) Acier à carbure. Les aciers à carbure ont des 

 propriétés assez variables. Un œil exercé peut 

 reconnaître un acier au chrome fgrains ronds), un 

 acier au tungstène ou au molybdène (filaments fins), 

 un acier au vanadium (grains triangulaires). 



Les aciers au chrome à carbure double ont une 

 charge de rupture et des limites élastiques plutôt 

 basses; ils possèdent de belles strictions et des 

 allongements moyens; ils ont une faible dureté et 

 sont très fragiles. 



Les aciers au tungstène ou au molybdène à 

 carbure ont des charges de rupture élevées, et cela 

 d'autant plus que la teneur en carbone est élevée; 

 mais cette charge est à peu près indépendante 

 de la teneur en tungstène; les allongements sont 

 faibles, la résistance au choc est toujours de G kilo- 

 gramme très. 



Les aciers au vanadium renfermant des grains 

 de carbure sont fragiles et ne présentent aucun 

 intérêt. 



e) Acier à graphite. Si l'acier renferme du gra- 

 phite, il est très fragile et ne peut avoir aucune 

 application. 



Ces renseignements montrent d'une façon très 

 nette le très gros intérêt que présente l'observation 

 micrographique des aciers spéciaux. Si, au lieu de 

 parler seulement des aciers normaux, nous pou- 

 vions traiter la question de l'influence des différents 

 traitements, nous verrions qu'à ce point de vue la 

 métallographie est plus utile encore et que seule 

 elle permet de suivre la succession des transfor- 



